200 LOIGI LOMBARDI 30 



quattro tensioni differenti, che si leggevano direttamente al voltometro calibrato, e 

 si riducevano per semplicità ad una tensione unitaria per confrontare tutte le misure; 

 la radice del quoziente dei valori medii è la misura di -=7 . 



Con lastre di parecchie sostanze le misure furono molte volte ripetute in con- 

 dizioni esterne diverse, ed, esclusi alcuni corpi sui quali queste possono avere una 

 influenza sensibile, come il vetro e l'ebanite le cui proprietà variano in modo ap- 

 prezzabile colla temperatura e collo stato igroscopico, i risultati concordarono sempre 

 in modo notevole. L'esattezza dei valori assoluti dipende, come s'è già detto, dalla 



approssimazione con cui si misurano i rapporti -^- e -. Il primo di questi può deter- 

 minarsi in ogni serie di osservazioni per lo meno fino ad un millesimo con tutta faci- 

 lità. La distanza delle lastre è sempre tanto grande che un errore di 2 3 per 

 mille nella determinazione può evitarsi con sicui'ezza, ed una approssimazione analoga 

 può conseguirsi nella misura di d se si ha a disposizione un apparecchio a vite micro- 

 meti'ica che permetta di apprezzare fino ad un centesimo di millimetro lo spessore 

 di una lastra di dimensioni limitate, anche nei punti lontani dagli orli. Naturalmente 

 occorre una cura speciale nella preparazione delle lastre; ma questa riesce con un 

 po' d'esercizio soddisfacentemente. 



Boltzmann per le sue ricerche sui dielettrici preparava le lastre colandole tra 

 superfici metalliche leggermente unte con olio glicerina. Io credo però molto van- 

 taggioso escludere dalla sostanza ogni traccia di coi'pi estranei che possano modi- 

 ficarne le proprietà dielettriche, e perciò mi servii escliisivfimeute di v.n metodo il 

 quale si presta parimenti bene per lastre di spessore notevole, come quelle che 

 occorrevano qui, e per lastre sottilissime, quali io dovevo utilizzare per misure ulte- 

 riori, con superficie anche notevole. Sopra una lastra d'ottone ben piana, riscaldata 

 moderatamente con una fiamma a gas, veniva adagiato un foglio sottile di stagnola, 

 e, mediante strofinamento con un panno, siffattamente disteso che esso aderisse alla 

 superficie inferiore perfettamente, e che nessuna bolla d'aria restasse tra di essi 

 raccliiusa. La stagnola si conserva così stirata senza alcuna sostanza intermedia, 

 finche nessun raffreddamento irregolare della lastra ha luogo. Per le lamine dielet- 

 triche di spessore notevole gli orli della stagnola venivano ripiegati normalmente, 

 contenendoli con regoli di legno esterni a spigolo vivo in modo da costituire un vero 

 recipiente di piccola profondità, col fondo perfettamente levigato, e colle pareti ver- 

 ticali continue; per le lamine molto sottili basta adagiare sul foglio di stagnola delle 

 sottUi striscio di vetro, in modo da formare una cornice della forma voluta. Il die- 

 lettrico, fuso in una capsula di porcellana su fiamma a gas, veniva colato in modo 

 uniforme sulla lastra esattamente livellata, quando la temperatura di questa era 

 poco piìi bassa di quella di fusione della sostanza. Per tal modo tutto il sistema si 

 raffreddava lentamente con una grande regolarità, e la lamina si staccava dalla 

 lastra metallica col foglio di stagnola aderente, con una superficie perfettamente 

 levigata. 



Sulle lastre sottili, destinate a misure di capacità come piccoli condensatori, il 

 foglio di stagnola fungeva come prima armatura, e la seconda poteva costituirsi in 

 modo analogo, distendendo un altro foglio di stagnola sulla faccia opposta al mo- 

 mento della solidificazione, oppure sovrapponendo una lamina metallica ben piana. 



